Titanium aluminium nitride
टाइटेनियम एल्यूमीनियम नाइट्राइड (टीआईएएलएन) या एल्यूमीनियम टाइटेनियम नाइट्राइड (एलटीआईएन; 50 प्रतिशत से अधिक एल्यूमीनियम सामग्री के लिए) मेटास्टेबल हार्ड कोटिंग्स का एक समूह है जिसमें नाइट्रोजन और धातु तत्व एल्यूमीनियम और टाइटेनियम होते हैं। इस यौगिक के साथ-साथ इसी तरह के यौगिकों (जैसे टी. आई. एन. और टी. आई. सी. एन.) का उपयोग विशेष रूप से कोटिंग मशीन टूल्स जैसे एंडमिल और ड्रिल के लिए किया जाता है ताकि उनके गुणों को बदला जा सके, जैसे कि थर्मल स्थिरता में वृद्धि और/या प्रतिरोध में कमी। भौतिक वाष्प निक्षेपण विधियों द्वारा औद्योगिक पैमाने पर चार महत्वपूर्ण संरचनाएं (धातु सामग्री 100 डब्ल्यू. टी.%) जमा की जाती हैंः टी. आई. 50ए. एल. 50एन. (औद्योगिक रूप से कंपनी सेमेकोट (अब सेमेकॉन) आचेन, बी. आर. डी., समूह टी. लेडेकर सी. ए. द्वारा पेश किया गया। 1989) AL55Ti45N (औद्योगिक रूप से कंपनी मेटाप्लास आयनन (अब ओरलिकॉन), बर्गिस्क ग्लैडबैक, बी. आर. डी., समूह जे. वेटर सी. ए. द्वारा पेश किया गया। 1999) Al60Ti40N (औद्योगिक रूप से कंपनी कोबे स्टील, कोबे, जापान, सीए द्वारा पेश किया गया। 1992) Al66Ti34N (औद्योगिक रूप से कंपनी मेटाप्लास (अब ओर्लिकॉन) समूह जे. वेटर सीए द्वारा पेश किया गया। 1996)। टी. आई. ए. एल. एन. कोटिंग्स के शुद्ध टाइटेनियम नाइट्राइड (टी. आई. एन.) कोटिंग्स से बेहतर प्रदर्शन करने के मूल कारण माने जाते हैंः सतह पर एक सुरक्षात्मक एल्यूमीनियम-ऑक्साइड परत के गठन के कारण ऊंचे तापमान पर ऑक्सीकरण प्रतिरोध में वृद्धि सूक्ष्म-संरचना परिवर्तन और ठोस घोल सख्त होने के कारण ताजा जमा की गई फिल्मों में कठोरता में वृद्धि टी. आई. ए. एल. एन. के टी. आई. एन. और क्यूबिक ए. एल. एन. में स्पिनॉडल अपघटन के कारण उपकरण संचालन को काटने के लिए विशिष्ट तापमान पर कोटिंग्स का उम्र कठोर होना आयु कठोरता घटना को टी. आई. एन. और ए. एल. एन. की क्वांटम यांत्रिक संरचना में एक बेमेल में उत्पन्न होने के लिए दिखाया गया है। कोटिंग्स ज्यादातर कैथोडिक चाप निक्षेपण या मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग द्वारा जमा किए जाते हैं। भले ही अधिकांश टी. आई. ए. एल. एन. और ए. एल. टी. आई. एन. कोटिंग्स को एल्यूमीनियम और टाइटेनियम के विशिष्ट प्रतिशत के साथ मिश्र धातु लक्ष्यों का उपयोग करके औद्योगिक रूप से संश्लेषित किया जाता है, लेकिन कैथोडिक चाप निक्षेपण तकनीक का उपयोग करके शुद्ध ए. एल. और टी. आई. लक्ष्यों के साथ टी. आई. ए. एल. एन. कोटिंग्स का उत्पादन करना संभव है। कैथोडिक चाप निक्षेपण द्वारा शुद्ध ए. एल. और शुद्ध टी. आई. लक्ष्यों से टी. आई. ए. एल. एन. और ए. एल. टी. आई. एन. कोटिंग्स का उत्पादन 1999 से नैनोशील्ड पी. वी. डी. थाईलैंड द्वारा औद्योगिक रूप से किया गया है। अलग लक्ष्य तकनीक का उपयोग करके कोटिंग की संरचना और संरचना के संबंध में अधिक लचीलापन प्रदान करना संभव है। Al66Ti34N के चयनित गुण हैंः विकर्स कठोरता 2600 से 3300 एचवी। चरण स्थिरता सीए। 850 डिग्री सेल्सियस, एलएन + टीआईएन में अपघटन की शुरुआत। तीव्र ऑक्सीकरण लगभग 800 डिग्री सेल्सियस (सी. ए.) से शुरू होता है। टीआईएन की तुलना में 300 डिग्री सेल्सियस अधिक)। टी. आई. एन. विशिष्ट परत मोटाई सी. ए. की तुलना में कम विद्युत और तापीय चालकता। (1 से 7) माइक्रोन टंगस्टन कार्बाइड उपकरणों के घिसने के प्रतिरोध में सुधार के लिए उपयोग किया जाने वाला एक वाणिज्यिक कोटिंग प्रकार सल्जर मेटाप्लास से एलटीआईएन-सैटर्न है। विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए चयनित गुणों में सुधार करने के लिए कोटिंग्स को कभी-कभी कम से कम एक तत्व कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, ऑक्सीजन और यट्रियम के साथ डोप किया जाता है। इन कोटिंग्स का उपयोग बहुस्तरीय प्रणालियों को बनाने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, उनका उपयोग टीआईएसआईएक्सएन के साथ संयोजन में किया जा सकता है जैसे कि सल्जर मेटाप्लास के एम पावर कोटिंग परिवार में उपयोग किया जाता है। ऊपर उल्लिखित कोटिंग प्रकारों को चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए विशेष उपकरणों सहित उपकरणों की सुरक्षा के लिए लागू किया जाता है। इनका उपयोग सजावटी परिष्करण के रूप में भी किया जाता है। टीआईएएलएन कोटिंग तकनीक का एक व्युत्पन्न नैनोकंपोजिट टीआईएएलएसआईएन (टाइटेनियम एल्यूमीनियम सिलिकॉन नाइट्राइड) है जिसे चेक गणराज्य में एसएचएम द्वारा विकसित किया गया था और अब स्विट्जरलैंड के प्लैटिट द्वारा विपणन किया जाता है। नैनोकम्पोजिट टीआईएएलएसआईएन कोटिंग अत्यधिक कठोरता और उत्कृष्ट उच्च तापमान व्यवहार्यता प्रदर्शित करता है। संदर्भ बाहरी लिंक प्रतिक्रियाशील कैथोडिक आर्क वाष्पीकरण नाइट्राइड टाइटेनियम यौगिकों एल्यूमीनियम यौगिकों द्वारा जमा किए गए नैनोकंपोजिट अल्टिनको कोटिंग्स